374 



MORITZ V. HOOR. 



netisierencle Kraft kleiner ist, als wenn das betreffende Versuchs- 

 stück nicht belastet wäre. Hört die Beanspruchung auf, so erreicht 

 die Permeabilität nicht sofort ihren ursprünglichen Werth, son- 

 dern es bedarf einer mehr oder minder langen Zeit, bis die Curve 

 ihre frühere Form erreicht. War die Beanspruchung eine genügend 

 starke, so kehrt die Curve in ihre ursprüngliche Form überhaupt 

 nicht mehr zurück. 



Wir werden später eine analoge Beziehung bei den Verände- 

 rungen des specifischen Leitungswiderstandes unter dem Einflüsse 

 von mechanischen Beanspruchungen finden: beide Erscheinungen 

 zeigen, dass selbst durch Beanspruchungen, die, im mechanischen 

 Sinne genommen, unter der Elasticitätsgrenze liegen, bleibende 

 oder zumindest länger andauernde moleculare Veränderungen im 

 Körper hervorgerufen werden. 



Werden die magnetischen Metalle über die Elasticitätsgrenze 

 hinaus belastet, so treten grössere bleibende Veränderungen der 

 Permeabilität ein. — Die Curve II der Figur 2 giebt z. B. nach 

 Rowland die Permeabilität fx als Function der Induction JB für 



Schmiedeeisen in normalem 

 weichen Zustande, Curve I 

 ist die entsprechende Curve 

 für dasselbe Material, nach- 

 dem es durch Strecken ge- 

 härtet wurde.* 



Durch Druckbeanspru- 

 chungen wird die Permea- 

 bilität im Allgemeinen 

 erhöht, d. h. also die In- 

 ductionscurven werden in 

 der Richtung der Ordi- 

 natenachse verschoben. 



Diese Erscheinungen 

 sind ganz allgemein bei 

 allen magnetischen Metallen zu beobachten, jedoch ganz besonders 

 auffällig bei Nickel und Eisen-Nickellegierungen. 



V\C 



* Siehe Ewing, loco cit. 



